QUALITÉS ET DÉFAUTS. 



279 



complète en deux ou trois ans, qu'il faut trois ans 

 aux sciages résineux et quatre ans aux sciages de 

 chêne de 0'",iO d'épaisseur pour atteindre ce ré- 

 sultat. 



En ce qui concerne les proportions d'eau enlevées, 

 on peut admettre que les bois de chauffage perdent 

 22 pour iOO dans les six premiers mois qui suivent leur 

 abatage, 4 pour 100 dans le semestre suivant, 3 et 

 2 pour 100 dans chacun des deux semestres ultérieurs. 

 La dessiccation des autres bois suit une loi analogue. 



Quant aux bois de construction de chêne (c'est-à- 

 dire ceux qui ont environ 0"',40 d'équarrissage), leur 

 poids diminue pendant environ dix ans^ ; mais, bien 

 qu'ils aient alors atteint ce que nous avons défini 

 l'état de dessiccation complète, ils n'en ont pas moins 

 le cœur frais, ce qu'on peut facilement vérifier en les 

 sciant et en observant quelque temps le poids d'une de 

 leurs planches du cœur. Cet effet est d'autant plus 

 sensible que le bois est plus maigre. Nous avons vu 

 maintes fois des pièces de très- gros équarrissage 

 (0"',70 à O'^jBO) en chêne d'Italie, très-nerveux, être 

 complètement humides au cœur bien qu'elles aient 

 quinze, vingt et même vingt-deux ans de séjour en 



1. Les pesées que nous avons faites au port de Toulon pour 

 déterminer la quantité d'eau restant dans les pièces de chêne de 

 Bourgogne indiquent que la densité moyenne des bois à leur 

 arrivée ou à leur sortie des fosses d'immersion, 1,07 devient, en 

 moyenne, après un an de séjour en magasin, 0.955; après deux 

 ans, 0.927 ; après trois ans, 0.895; après quatre ans, 0.865; après 

 cinq ans, 0.840; après six ans, 0.822; après dix ans, 0,770. 



